Melilith. 
259 
keinen Pleocliroismiis; bei den gelben gibt Stelzner E ' den parallel c schwingen 
den Strahl) als dunkelgelb, 0 (den senkrecht dazu schwingenden) als hellgelb au. 
Chein. Zusammensetzung nach den vorhandenen Analysen sehr schwankend, 
so dass die Aufstellung einer Formel kaum möglich erscheint; im Allgemeinen ist 
das Mineral eine Verbindung von Kieselsäure, Thonerde und Kalk, dazu von 
etwas Magnesia, Natron; die am besten übereinstimmenden Analysen von Damour 
ergaben 38 bis 41^ Kieselsäure, 6 bis 11 Thonerde nebst 4 bis 10 Eisenoxyd, 
32 Kalk nebst 4 bis 7 Magnesia und 2 bis 4 Natron; mit Ausnahme einer Ana- 
lyse von Carpi geben alle übrigen fast 32^ Kalk; die gelben und braunen 
Varietäten halten 10^ Eisenoxyd. Stelzner fand auch Eisenoxydul. Nach 
J. n. L. Voigt sind die Melilithe, ähnlich den Plagioklasen, aus zwei in variabeln 
Mengen sich mischenden Grundverbindungen zusammengesetzt, nämlich dem 
Gehlenit (ll 3 (Bi)Si 2 Gio) optisch negativem Charakter, und der als Mineral 
nicht vorkommenden, sich aber in Schlacken ausscheidenden, ebenfalls tetra- 
gonalen, optisch positiven Substanz Äkermanit (IliSiijOm , worin E. vorwiegend 
Ca, mit etwas Mg, Mn, Fe). Mit zunehmender Betheilignng des Gehlenitsilicats 
wird die Doppelbrechung immer kleiner. Mittelglieder zwischen beiden sind es, 
Welche optisch isotrop erscheinen. Ähnlich wie bei den Plagioklasen findet sich 
auch bei den künstlichen Melilithen gelegentlich zonare isomorphe Schichtung. 
Auch ist ein optisch negativer Kern, eine isotrope Mittelzone und eine positive 
Randzone beobachtet worden. Der natürliche Melilith entspricht am nächsten 
einer Mischung von je 1 Molekül der Grundverbindungen (vgl. N. Jahrb. f. Min. 
1S92. II. 73). V. d. L. schmilzt er z. Th. schwierig zu einem hellgelben oder 
auch schwärzlichen Glas; von Säuren wird er sehr leicht zersetzt unter Ab- 
seheidung von Kieselgallert, in der salzsauren kalkreichen Losung erzeugt zuge- 
setzte Schwefelsäure die Bildung reichlicher Nüdelchen von Gyps. 
Dem Melilith in den Gesteinen ist vielfach eine charakteristische Mikro- 
structur eigenthümlich , welche in ihrer vollendetsten Ausbildung zuerst von 
Stelzner eingehend beschrieben wurde (N. .lahrb.f. Min. Beil.-Bd. II. 1882. 369) ; 
sie besteht alsdann darin, dass in den rechteckig-lcistenförmigen Verticalschnitteu 
1 der Tafeln sich von den Längsrändern, also von den basischen Endflächen aus, 
pflockähnliche, spiess- oder riulerähnliche , auch schlauchähnliche Gebilde mehr 
oder Weniger senkrecht in das Krystallinncre hineinziehen. Diese Gebilde sind 
bald länger, bald kürzer, häufig unter einander ungleich lang; oft lassen die 
von beiden Längsseiten auf einander zu gerichteten in der Mitte des Durch- 
schnittes einen schmalen Streifen von reiner und compacter Krystallsubstanz frei. 
Die Pflöcke oder Spatel gehen auch in kugel- oder kegelähnliche Gestalten über 
oder tragen an ihrem Ende eine knopfförmige Anschwellung; nur sehr selten 
finden sich daran seitliche, jiarallel der Basis verlaufende Verzweigungen. Andere 
Melilitlie zeigen nicht diese eigentliche »Pflockstructur«, wie Stelzner die Er- 
scheinung treffend nennt, sondern erweisen sich wie feingefasert, wobei die bald 
mehr vereinzelt vorhandenen, bald dichter versammelten Fasern sich wiederum 
von den der Basis entsprechenden Längsrändern aus mit ungleicher Länge 
